## ANALISIS TEGANGAN DAN WAKTU PADA PROSES ELECTROPLATING NIKEL - KROM TERHADAP TEBAL LAPISAN
Eko Edy Susanto, Anang Subardi, Danny Eka Aditya Jurusan Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional Malang

## ABSTRAK
Sejalan dengan perkembangan industi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan logam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Atas dasar tersebut, dibutuhkan suatu upaya untuk melindungi logam dari bahaya kerusakan atau korosi. Korosi adalah proses degradasi perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Untuk menanggulangi terjadinya bahaya korosi berarti memperkecil pula kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Untuk melindungi logam dengan proses electroplating. Proses electroplating mengubah sifat fisik dan sifat material.  Berdasarkan inilah penulisan akan membahas tentang pengaruh tegangan (ampere) dan waktu plating. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari tegangan (ampere) dan waktu plating yang berbeda agar mengetahui hasil plating yang mana yang lebih baik hasilnya pada penelitian.  Hasil yang didapat dari penelitian krom ini bahwa proses pelapisan yang tegangan (ampere) dan waktu yang kecil dan besar memiliki hasil lapisannya yang kurang baik, disebabkan lapisan krom akan mudah terkelupas dan memiliki lapisan yang tipis. Kata Kunci : Electroplating, Arus Tegangan (Ampere), Waktu, Ketebalan Lapisan

## PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan industri dan kemajuan ilmu  pengetahuan dan teknologi, penggunaan logam tidak bisa dipisahkan dari  kehidupan manusia. Dengan demikian logam harus tampil sesuai dengan  kondisi yang   ibutuhkan, misalnya untuk penggunaan logam untuk berbagai  perhiasan, maka logam harus tampil indah dan menarik. Untuk peralatan  rumah tangga harus kuat dan awet, dan seterusnya. Atas dasar tersebut, dibutuhkan suatu upaya untuk
mempercantik maupun melindungi logam dari bahaya kerusakan atau korosi.
Kata korosi berasal dari bahasa latin “corrodere”  yang artinya  perusakan logam atau berkarat. Korosi adalah proses degradasi perusakan material yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekililingnya. Yang  dimaksud pengaruh disekelilingnya dapat berupa udara atau sinar matahari, embun, air tawar, air laut, air sungai, air tanah, air kapur, dan tanah pasir berbatu-batu. Untuk menanggulangi terjadinya bahaya korosi berarti
memperkecil pula kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Agar logam tidak mudah rusak  yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan maupun korosi, maka perlu dicari cara untuk melindunginya. Salah satu cara yang digunakan untuk melakukan perlindungan terhadap korosi adalah dengan memberikan lapisan pelindung dari logam. Pelapisan logam dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu  secara pelelehan, semprot, endap, vakum, sherazing, rich coating, dan electroplating.
Finishing  logam merupakan bidang yang sangat  luas, salah satu cara dari finishing  logam yang banyak diterapkan adalah elektroplating. Saat ini sudah banyak berkembang industri electroplating  yang  mengerjakan barang- barang yang menggunakan  pelapisan nikel-khrom dimana biasanya pelapisan tersebut bertujuan sebagai pelapis protektif-dekoratif. Pelapisan ini biasanya digunakan pada benda-benda kerajinan dari logam dan beberapa bagian dari kendaraan. Maksud dari protektif- dekoratif ini adalah untuk melindungi benda-benda tersebut dari korosi dan untuk mendapatkan benda-benda yang memiliki tingkat kecerahan/kilap yang bagus sehingga dapat menampilkan keindahan dan meningkatkan kualitasnya.
Proses electroplating mengubah sifat fisik dan sifat teknologi suatu material. Salah satu contoh perubahan fisik ketika material dilapis dengan nikel adalah bertambahnya daya tahan material tersebut terhadap korosi, serta bertambahnya kapasitas konduktifitasnya.
Adapun dalam sifat mekanik, terjadi perubahan kekuatan tarik maupun tekan dari suatu material sesudah mengalami pelapisan dibandingkan sebelumnya. Karena itu, tujuan pelapisan logam tidak luput dari tiga hal, yaitu untuk meningkatkan sifat teknis/mekanis dari suatu logam, yang kedua melindungi logam dari korosi, dan ketiga memperindah tampilan (decorative).
Berdasarkan dari latar penjelasan diatas maka dapat disimpulkan suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaruh pada tingkat ketebalan lapisan crom.
2. Bagaimana pengaruh pada tingkat hasil lapisan crom.
Pelapisan Logam Electroplating
Pelapisan secara listrik electroplating adalah elektrodeposisi  pelapisan  logam melekat ke elektroda untuk menjaga substrat dengan  memberikan permukaan dengan sifat dan dimensi berbeda dari pada logam basisnya. Sedangkan pengertian electroplating yang lain adalah suatu proses pengerjaan permukaan material baik logam maupun bukan logam dan upaya meningkatkan sifat-sifat material tersebut.

## METODOLOGI
Untuk melihat proses dalam pengambilan data pada penelitian ini, maka dipermudah dengan membuat diagram alir penelitian yang menggambarkan tahapan proses. Diagram alir proses peneliian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 1. Diagram alir penelitian
Data  yang  yang diperoleh digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian, yaitu :
1. Mengadakan penelitian pada spesimen untuk diuji dengan
pengujian crack, pengujian mikro,
pengujian ketebalan  dan  pengujian kekasaran permukaan.
2. Pengamatan  dengan  variasi tegangan dan waktu.

## Gambar 2. Spesimen

## Hasil Pengujian Crack
a. Tegangan 10 A dan Waktu 60 Menit
Pada tegangan 10 A  dan waktu 60 menit  crak yang terjadi pada permukaan krom :
Gambar 3
Foto Crack Dengan Tegangan 10 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x
b Tegangan 20 A dan Waktu 60 Menit Pada  tegangan  20 A dan waktu 60 menit  crak yang terjadi pada permukaan krom :

## Gambar 4
Foto Crack Dengan Tegangan 20 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x
c. Tegangan 30 A dan Waktu 60 Menit Pada  tegangan  30 A dan waktu 60 menit  crak yang terjadi pada permukaan krom :
.
Gambar 5 Foto Crack Dengan Tegangan 30 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x

## d. Tegangan 40 A dan Waktu 60 Menit
Pada tegangan 40 A dan waktu 60 menit  crak yang terjadi pada permukaan krom:.
Gambar 6
Foto Crack Dengan Tegangan 40 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x

## e. Tegangan 50 A dan Waktu 60 Menit
Pada proses ini dengan tegangan 50 A dan waktu 60 menit crak yang terjadi pada permukaan krom :
Gambar 7 Foto Crack Dengan Tegangan 50 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x
Table 1 Hasil Rata-Rata Crack
Tegangan  specimen Waktu (menit) Rerata crack 10A 1 20 8,2 2 40 7,6 3 60 6,8 4 80 7 5 100 8,6
20 A
6 20 23,2 7 40 22,2 8 60 21,4 9 80 19,2 10 100 23,4 30A 11 20 11,4 12 40 9,6 13 60 14,8 14 80 12 15 100 13,4
40A
16 20 10,2 17 40 8,6 18 60 9,8 19 80 8,2
20 100 8,4 50A 21 20 10,2 22 40 7,4 23 60 7,8 24 80 9 25 100 7,8

## ANALISA DATA
Dari hasil yang didapat pada Tabel 1 maka dapat dibuat Grafik 1 yaitu  dari rata-rata crak
Grafik 1. Rata – Rata Crack
Dari grafik diatas menunjukkan specimen 20A memiliki crack yang lebih banyak dari no specimen yang lain, disebabkan oleh proses lama pencelupan dan arus yang pas sehingga hasil crom tidak akan gosong atau tidak akan melekat pada benda kerjanya, yang apabila di pakai akan gampang mengelupas.

## Hasil Pengujian Kekerasan Mikro
. Dari hasil pengujian diperoleh data- data sebagai berikut :
Gambar 8 Gambar Specimen Bagian Yang Diukur Pengujian 1 Pengujian 2
Pengujian 3

## Tabel 3 Data Pengujian Kekerasan Mikro
Tegangan Specimen Waktu (menit) Kekeras an (HV)
10 A
1 20 276 2 40 371.66 3 60 401.33 4 80 433.66 5 100 477 20 A 6 20 473 7 40 496.66 8 60 437.66 9 80 392.66 10 100 394
30 A
11 20 544 12 40 443 13 60 424 14 80 470.66 15 100 481 40 A 16 20 433 17 40 456.33 18 60 439.33 19 80 424.66 20 100 413.66 50 A 21 20 438 22 40 396.33 23 60 350 24 80 363 25 100 341

## ANALISA DATA
Dari hasil yang didapat pada Tabel 2 dan 3 maka dapat dibuat Grafik 2 yaitu  dari rata-rata kekerasan:
Grafik 2 Hubungan Arus Tegangan Pelapisan Krom Terhadap Kekerasan Mikro Lapisan
Grafik diatas membuktikan bahwa hubungan arus tegangan  pelapisan krom terhadap kekerasan mikro lapisan yang paling keras pada specimen no 11 dengan tegangan 30 A, berbanding terbalik dengan specimen no 1 dengan no 25 memiliki kekerasan yang sangat rendah di banding dengan specimen yang lainnya. Hal ini disebabkan karena arus tegangan pelapisan krom yang cepat atau lama akan mengakibatkan daya lapis yang rendah dan sebaliknya, sehingga lama tidaknya waktu pelapisan sangat berpengaruh pada proses pelapisan krom ini. Tingkat hubungan arus tegangan pelapisan krom terhadap kekerasan mikro.

## Pengujian Ketebalan Lapisan
. Dari hasil pengujian diperoleh data- data sebagai berikut :

## a. Tegangan 10 A dan Waktu 60 Menit
Pada proses ini dengan tegangan 10 A dan waktu 60 menit  diperoleh    ketebalan lapisan krom:
Tabel 4

## Gambar 9
Foto Tebal Lapisan Pada Tegangan 10 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x

## b. Tegangan 20 A dan Waktu 60 Menit
Pada proses ini dengan tegangan 20 A dan waktu 60 menit  diperoleh    ketebalan lapisan krom:
Gambar 10 Foto Tebal Lapisan Dengan Tegangan 20 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x

## c. Tegangan 30 A dan Waktu 60 Menit
Pada proses ini dengan tegangan 30 A dan waktu 60 menit  diperoleh    ketebalan lapisan krom:
.
Gambar 11
Foto Tebal Lapisan Dengan Tegangan 30 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran
100x
d. Tegangan 40 A dan Waktu 60 Menit
Pada proses ini dengan tegangan 40 A dan waktu 60 menit  diperoleh    ketebalan lapisan krom:
Gambar 12 Foto Tebal Lapisan Dengan Tegangan 40 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran
100x
5,51 µm 5,85 µm 6,07 µm 6,30 µm

## e. Tegangan 50 A dan Waktu 60 Menit
Pada proses ini dengan tegangan 50 A dan waktu 60 menit  diperoleh    ketebalan lapisan krom:
. Gambar 13 Foto Tebal Lapisan Dengan Tegangan 50 A dan Waktu 60 Menit, Pembesaran 100x Tabel 4

## Data Pengujian Ketebalan
Tegangan  Specimen Waktu (menit) Ketebalan (µm)
10 A
1 20 4,95 2 40 5,26 3 60 5,51 4 80 5,56 5 100 5,63 20 A 6 20 5,76 7 40 5,82 8 60 5,85 9 80 5,88
10 100 5,94
30 A
11 20 6 12 40 6,01 13 60 6,07 14 80 6,13 15 100 6,19
40 A 16 20 6,25 17 40 6,28 18 60 6,3 19 80 6,35 20 100 6,38 50 A 21 20 6,62 22 40 6,65 23 60 6,7 24 80 6,81 25 100 7,86

## Pengujian Kekasaran Permukaan Lapisan
. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kekasaran permukaan lapisan  dengan alat ukur kekasaran permukaan mitutoyo SJ-201. Dari hasil pengujian diperoleh data-data sebagai berikut :
Gambar 4. Bagian Specimen yang diukur

## Analisa Data
Dari hasil yang didapat pada Tabel  6 maka rata-rata  kekasaran  permukaan lapisan krom:
Samping Pengujian Depan Pengujian 2 Pengujian 1 Pengujian 3 6,70 µm
Tabel 6

## Kekasaran lapisan Krom
Tegangan  Spesimen Waktu (menit) Kekasar an (µm) 10A 1 20 0,1478 2 40 0,1255 3 60 0,1978 4 80 0,0722 5 100 0,1722 20A 6 20 0,1588 7 40 0,1355 8 60 0,1522 9 80 0,1155 10 100 0,1377 30A 11 20 0,1255 12 40 0,0888 13 60 0,0966 14 80 0,1166 15 100 0,1255 40A 16 20 0,0811 17 40 0,1078 18 60 0,1022 19 80 0,1178 20 100 0,0967 50A 21 20 0,0822 22 40 0,1633 23 60 0,1111 24 80 0,1066 25 100 0,1555

## ANALISA DATA
Dari Tabel  6 dan Grafik  3 adanya pengaruh    arus tegangan pelapisan krom terhadap kekasaran lapisan.  Grafik  3 membuktikan bahwa hubungan arus tegangan pelapisan krom terhadap
kekasaran mikro lapisan berbanding terbalik
Grafik3. Hubungan Arus Tegangan Pelapisan Krom Terhadap Kekasaran Lapisan
. Hal ini disebabkan karena arus tegangan pelapisan krom yang lama akan mengakibatkan kekasaran permukaan lapisan yang rendah dan sebaliknya, sehingga lama tidaknya waktu pelapisan sangat berpengaruh pada proses pelapisan krom ini. Ini berarti tingkat hubungan arus tegangan dan waktu pelapisan krom sangat berpengaruh terhadap kekerasan mikro lapisan dan factor lain, misalnya proses pemolesannya, konsentrasi larutan dan faktor-faktor lainnya.

## PEMBAHASAN
Pengaruh Arus Terhadap Crack Pengaruh terhadap crack memiliki pengaruh yang sangat besar, karena variasi arus menentukan hasil baik atau tidaknya sebuah crack. Apabila arus tegangan kecil maka crack yang
dihasilkan juga sedikit. Lapisan krom yang dihasilkan juga tipis sepenuhnya pada specimen, jika arus terlalu besar tidak baik pada lapisan krom, crack yang dihasilkan lebih banyak dari yang dihasilkan pada arus tegangan kecil, hasil lapisannya juga tebal tetapi tidak melekat dengan baik sepenuhnya pada specimen.
Pengaruh  Arus Terhadap Kekerasan Mikro
Kekerasan mikro adalah hasil yang dapat diketahui dengan mudah, tetapi yang sangat berpengaruh adalah arus tegangannya. Karena arus tegangannya yang kecil memang memiliki kekerasan yang sangat keras ini disebabkan lapisan krom yang sangat tipis dan sebaliknya arus tegangan yang besar memiliki hasil kekerasan yang sangat lunak dan mudah terkelupas, ini disebabkaan lapisan krom tersebut sudah terbakar hingga lapisan krom tidak bisa melekat dengan sempurna.
\ Pengaruh Arus terhadap ketebalan lapisan krom
Arus tegangan terhadap ketebalan lapisan krom dapat diketahui bahwa arus tegangan yang kecil memiliki proses yang lama untuk dapat merekatkan lapisan krom ke specimen, tetapi arus yang kecil dapat menghasilkan lapisan krom yang baik tetapi bila proses dilakukan harus dengan waktu yang lama. Sedangkan dengan arus tegangan yang besar pada lapisan krom memiliki proses pelapisan krom yang cepat melekat pada specimen. itu akan memaksa cepat merekatnya specimen ini maka hasil yang didapat
tidak akan baik dan apabila pada proses pencelupan memakan waktu yang lama krom akan kebakar.
Pengaruh Arus Terhadap Kekasaran Pengaruh hasil kekasaran permukaan krom pada arus tegangan adalah pada arus tegangan rendah atau  tinggi sama sekali tidak berpengaruh pada permukaan kekarasan krom. Itu disebabkan banyak yang mempengaruhi faktor –  faktor tersebut adalah proses pemolesannya, konsentrasi larutan, debu dan gesekan antar specimen.

## KESIMPULAN
Dari uraian dan pembahasan  dengan adanya    perubahan arus listrik akan berpengaruh terhadap hasil pelapisan krom maka dapat diambil kesimpulan :
Timbulnyaa crack yang besar, disebabkan oleh proses lama pencelupan dan arus yang pas sehingga hasil crom tidak akan gosong atau tidak akan melekat pada benda kerjanya, yang apabila di pakai akan gampang mengelupas.
Hubungan arus tegangan pelapisan krom terhadap kekerasan disebabkan karena arus tegangan pelapisan krom yang cepat atau lama akan mengakibatkan daya lapis yang rendah dan sebaliknya, sehingga lama tidaknya waktu pelapisan sangat berpengaruh pada proses pelapisan krom ini  maka akan berpengaruh terhadap kekerasan.
Hubungan arus tegangan pelapisan krom terhadap kekasaran lapisan karena
arus tegangan yang lama akan mengakibatkan kekasaran permukaan yang rendah dan sebaliknya.Ini berarti tingkat hubungan arus tegangan dan waktu pelapisan krom sangat berpengaruh terhadap kekasaran lapisan

## DAFTAR PUSTAKA
1. George E Dier, 1996, Metalorgi Mekanik Jilid I , Terjemahan Sriati Djaprie, Jakarta, Erlangga.
2. N. V. Parthasaradhy, 1989, Practical Electroplating Handbook , Pretice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
3. Sriati Djaprie, Lawrence, Ilmu Dan Teknologi Bahan , Jakarta, Erlangga.
4. Sudjana, 2002, Metode Statistika ,
Bandung, Tarsito.
5. Surdia Tata, Prof.  Ir, MS. Met. E,
2000, Pengetahuan Bahan Teknik ,
Jakarta Pradnya Paramita.